4SI) 







T s o 1) e 



rmak. 



a . 



. (100) . 



. oo/ J oo . 



. Franoonia 



b . 



. (010) . 



. ocPoo . 



. (matt) Hakansbö 



m . 



. (HO) . 



. ooP . . 



. allgemein 



e . 



. (011) . 



. Foo . . 



. häufig 



t . 



. (301) . 



. 3^00 . 



. (matt) Franconia 



it . 



. (201) . 



. 2P<x> 



. Hakansbö 



1 . 



. (101) . 



.P<x> . 



. allgemein 



s . 



. (102) . 



• iP°° 



. allgemein 



V . 



. (103) . 



.±Poo 



. . Franconia, Skutt< 



r . 



. (104) . 



.fPoo 



. Mo dum 



9 • 



. (111) . 



. p . . 



. Franconia 



h . 



• (112) . 



• IP . 



. Franconia 



Combinationen: m 9 v, l, e Skutterud • — m, l, r, e Modum — 

 m, l, s, e Modum — m, l Hakansbö — m , s , l , e. u, b Hakansbö — 

 m, e, l, t Franconia ?n, e, l, s, v, t, g, h Franconia. Die Fläcben 

 t, v, h hat Kenngott am Danait von Franconia bestimmt !)• Die 

 Fläche u, welche sich nur an dem von Hakansbö fand, macht mit 

 l einen Winkel von 162°45, der berechnete ist 162°öl, wenn 11= 

 79 22' wie Miller angibt. Außer den für den Danait angeführten 

 Flächen finden sich bei Dana noch 3P=(331), P2=(121) und 

 3P|-=(231). Die Fläche r=yPoo, so gewöhnlich beim Arsenkies, 

 kommt bei den Danaiten selten vor. 



Die physikalischen Eigenschaften und das Verhalten beim 

 Erhitzen sind wie bei dem Arsenkies. Die geröstete Probe aber färbt 

 das Boraxglas blau, nachdem die Schmelze längere Zeit im Reductions- 

 feuer erhitzt worden ist. 



Der Kobaltgehalt der bisher untersuchten Danaite schwankt 

 zwischen 3 und 9-6 pc. Die Analysen mögen hier aufgeführt werden, 

 da über einige derselben eine Bemerkung nicht unnöthig erscheint. 





I 



II 



III 



IV 



V 



VI 



VII 



Schwefel . 



. 19-08 



20-86 



19-98 



17-66 



17-84 



17-48 



18-27 



Arsen . . 



. 43-14 



42-94 



42 -53 



46-77 



41-44 



47-45 



42-83 



Eisen . . 



. 24-99 



28-03 



25-98 



26-62 



32-94 



30-91 



29-22 



Kobalt . . 



. 9-62 



8-92 



8-67 



8-57 



6-45 



4-75 



311 



Kupfer . . 



. 2-36 



— 



— 



— 



— 



— 



5-12Mn 

 0-81 Ni 



Antimon . 



. 104 



— 



2-84 

 100 



99-62 



— 



— 



0-64 Bi 





100-23 



100-75 



98-67 



100-59 



100 



r ) Sitzungsberichte der Wiener Akademie, Bd. IX, p. 51 



